ET DÉTERMINATION DE L'INTENSITÉ D'AIMANTATION. 217 



correspondant à l'approche suivant 1/H et à celle sui- 

 vant 1/H 8 serait de l'ordre de grandeur des erreurs 

 admissibles. 



b) Cobalt et acier 



Je traiterai de ces deux métaux à la fois, car ils 

 présentent une certaine analogie au point de vue de 

 l'approche à la saturation. Tous deux s'aimantent 

 difficilement, le cobalt surtout. Or, ce dernier pré- 

 sente la particularité qu'à partir de 4280 gauss 

 l'approche se fait nettement suivant 1/H 2 . Jusqu'à ce 

 champ l'approche est hyperbolique avec une période 

 transitoire. 



Le cobalt utilisé était du cobalt chimiquement pur 

 de «Merck» fondu dans le four électrique au sein 

 d'une atmosphère d'azote. Nous lui avons donné la 

 l'orme d'un ellipsoïde, afin qu'il puisse servir ultérieu- 

 rement aux mesures de l'intensité d'aimantation en 

 valeur absolue. 



OhamDB Différences entre l'élongation observée 



P et l'élongation obtenue pour H = 11285 g. en mm. 



2285 123.5 1—0.1253 



3285 71.1 1—0.0755 



4285 43.1 1—0.0480 



5285 25.5 1—0.0311 



7285 9.5 1 — 0.0157 



11285 — 1—0.0065 

 infini par extrapolation \e ma* = 104.0 cm.] 1 



L'acier non recuit présente la même particularité 

 que le cobalt, quoique à un degré moindre. La varia- 

 tion de l'intensité d'aimantation observée ne met pas 

 en évidence une puissance bien déterminée de 1/H. La 

 représentation graphique en fonction de 1 /H à partir 

 de 5500 gauss est une courbe tournant sa concavité 



